16 Kohlenwasserstoffe. 
gegen diese Behandlung sinkt in der angegebenen Reihenfolge!). Wiederholte äußerliche Ein- 
reibungen bewirkten bei einem Kaninchen den Tod. 
Erdwachs (Ozokerit).2) Der Ozokerit (von ö£w, riechen und x2oos, das Wachs) 
wird bergmännisch in Boryslaw (Galizien) gewonnen. Seine Konsistenz schwankt von der 
salbenartigen Beschaffenheit des Kendebal, welcher eine Mischung von Erdöl mit Erdwachs ist, 
bis zum Marmorwachs (Borylsawit), das hart und spröde ist. Weiche Sorten haben flach- 
muscheligen, harte einen körnigen Bruch. Die Farbe variiert von Hellgelb, Braun, Grau bis 
Schwarz und hängt vom Gehalt an Oxydationsprodukten ab. Der Geruch wird durch flüch- 
tige Kohlenwasserstoffe bedingt und nimmt mit diesen ab; harte Sorten sind geruchlos. Die 
Dichte schwankt zwischen 0,845—0,930 3); für gute Sorten ist sie 0,93—0,94 2). Der Schmelz- 
punkt variiert gleichfalls mit der Zusammensetzung. Marmorwachs schmilzt zwischen 85° 
bis über 100°; grobkörniges Hartwachs zwischen 75° und 89°; mindere Sorten schließlich 
schon bei 50°. Das Erdwachs besteht vorwiegend aus festen Gliedern der Methanreihe; flüssige 
und gasförmige treten zurück. Ungesättigte und aromatische Kohlenwasserstoffe sind im 
Erdwachs nachgewiesen; selten fehlen harzartige, sauerstoffhaltige Körper. 
Das Erdwachs ist leicht löslich in Erdöl, Benzin, Benzol, Terpentinöl und Schwefelkohlen- 
stoff, schwerer in Äther und Äthylalkohol. Es wird in der Wärme von Salpetersäure, auch von 
Schwefelsäure unter Oxydation angegriffen. Auch an der Luft kann Sauerstoffaufnahme und 
dadurch Nachdunkeln erfolgen. Zugleich kann durch Entweichen leichtflüchtiger Bestand- 
teile der Geruch verloren gehen, das Gewicht abnehmen und der Schmelzpunkt steigen. 
Hauptsächlich dient der Ozokerit zur Ceresinerzeugung. Ferner findet er für sich oder 
mit Asphalt u. dgl. vermischt als Isoliermittel (für Kabel) und Imprägnierungsmittel Ver- 
wendung. Mit dem Ozokerit sind folgende Organolithe verwandt: 1. Hartit, C,H, oder C;H,o; 
von Glognitz, Köflach, Voitsberg (Österreich). 2. Fichtelit, C,;H}s oder C,;Hss, im Torf von 
Redwitz (Bayern). 3. Könleinit (und Scheererit) C,H, (?) in Uznach (Schweiz) und Redwitz 
(Bayern). 4. Hattchettin, dem Ozokerit sehr nahestehend, in Böhmen. 5. Elaterit, C„Hsn, 
elastisch wie Kautschuk, als Überzug auf Blei-, Quarz-, und Kalkspatgängen Englands und 
Frankreichs. 
Asphalt. Reiner Asphalt ist von dunkelbrauner bis tiefschwarzer Farbe, undurch- 
sichtig, bei gewöhnlicher Temperatur fest und zerreiblicb. Er wird durch Erwärmen knetbar 
und schmilzt zwischen 110—140°. Er ist leicht entzündlich, mit helleuchtender Flamme ver- 
brennend. Die Dichte liegt bei ca. 1,0, kann aber durch unorganische Beimengung beträchtlich 
steigen. Die Härte verschiedener Sorten beträgt 1—2, 2, 3 und 3—4°. Er besitzt einen sehr 
. großen elektrischen und thermischen Leitungswiderstand (Isoliermittel) und wird von Wasser, 
verdünnten Säuren und Alkalien nicht angegriffen und nicht gelöst. In Alkohol sind ver- 
schiedene Sorten Asphalt teilweise bis zu einigen Prozent, in Äther teilweise ca. zur Hälfte, in 
Chloroform, Petroleum, Terpentinöl und Schwefelkohlenstoff vollkommen löslich. Asphalt- 
lösungen geben beim Verdunsten glänzende, schwarze Lacke. Durch Belichtung kann die 
Löslichkeit des Asphalts stark vermindert oder ganz aufgehoben werden, durch Polymeri- 
sationsprozesse. Die Veränderung erstreckt sich besonders auf die nur in Chloroform und 
Terpentinöl löslichen Anteile. Man benutzt dieses Verhalten zum sog. „Asphaltdruck‘‘#). 
Über die Zusammensetzung des Asphalts herrscht noch große Unsicherheit. 
Nach den grundlegenden Untersuchungen von R. Kayser*) kommen im Asphalt geschwefelte 
Kohlenwasserstoffe vor (der Schwefelgehalt ist früher meist übersehen worden)5). Sauerstoff 
findet sich nicht oder in Spuren. Nach Clifford Richardson®) ist der Schwefelgehalt für 
die physikalischen Eigenschaften direkt bestimmend, da spröder Asphalt 8—10%, harter 
4—6,5%, weicher nie mehr als 2,3%, Schwefel enthält; der Sauerstoff soll nur von unlöslichen, 
anorganischen Beimengungen herrühren. Das Asphaltmineral Grahamit weist jedoch 14,68% 
Sauerstoff auf”). Auch geologische Gründe sprechen dafür, daß der Sauerstoff neben dem 
Schwefel an der Konstitution des Asphalts teilnimmt. Analysen s. Höfer, S. 112. Über die 
1) Kobert, Lehrbuch der Intoxikationen. 1906. 2. Aufl. 2, 671. 
2) J. Muck, Der Erdwachsbau in Boryslaw. Berlin 1903. 
3) M. Reicher, Über das Harz des galizischen Erdwachses. Inaug.-Diss. Bern 1888. 
4) R. Kayser, Untersuchungen über natürliche Asphalte mit Berücksichtigung ihrer photo- 
chemischen Eigenschaften. Nürnberg 1879. 
5) Terreil, Jahresber. d. Chemie 1864, 868. — Helm, Archiv d. Pharmazie 8, [1877]; 10, 
[1878]. — Delachanal, Compt. rend. de l!’Acad. des Sc. 9%, 491 [1883]. 
6) Clifford Richardson, Journ. Soc. Chem. Ind. 1898, 13. 
?) Hite, Wagners Jahresb. 1898, 1205. 
